Künstliche Darstellung von Mineralien. 



405 



in einer Platinschale bei Porcellanofenhitze verschmolzen. Es entstanden 

 gelbbraune, wie natürlicher Pyrochlor aussehende Oktaeder und schwarze, 

 halbmetallisch glänzende bis 8 mm grosse Würfel , natürlichen Perowskit- 

 und Dysanalytkrystallen gleichend, zwischen denen in Drusen hellbraune, 

 Maie, stark lichtbrechende isotrope Pyrochlorkrystalle bis 5 mm Grösse 

 sitzen. Compactere Theile der Schmelze bestanden aus einer weissen 

 iörnigen Zwischenmasse mit Körnern von Dysanalyt und Pyrochlor. In 

 Tünnen Platten sind die Würfel durchsichtig und zeigen flammige Aus- 

 löschung. Sie sind oft in grösseren Oktaedern eingeschlossen, so dass das 

 Dysanalytmineral hier vor dem Pyrochlor auskrystallisirt ist. Das spec. 

 ■Gew. der Krystalle der Schmelze wechselt. Bei den gelben Pyro chloren 

 .geht es von 4,139 (helle Substanz) bis 4,541 (dunklere Substanz). Ihre 

 Analyse ergab an Material vom spec. Gew. = 4,377: 70,09 Nb 2 5 , 1,91 

 Fe 2 3 , 0,39 Mn 2 3 , 16,67 CaO, 8,20 Na 2 0. 4,66 F 2 = 101,92, wovon ab an 

 O für F 2 = 1,95, so dass bleiben 99,97 °/ . Da die gelbe Farbe zur An- 

 nahme führt, dass Fe und Mn wenigstens theilweise als Sesquioxyde da 

 sind und der fluorfreie Niobatantheil wahrscheinlich die Formel 2RO. 

 2s b 2 O 5 hat, so würde sich als Zusammensetzung des Pyrochlors annehmen 

 lassen 2 CaO . Nb 2 5 + 9 NaCa 2 Nb 2 7 F + 20 NaCaNb 2 6 F, wobei 3 Ca 



VI 



z. Th. durch (Fe 2 ) ersetzt würden. Nimmt man an , dass . der im Ver- 

 hältniss zum Fluor überschüssige Natriumgehalt als Na . Nb O 2 sich bindet 

 und nicht Calcium im Pyrochlor ersetzt, so wird das Yerhältniss 23 Na Ca 

 Nb 2 6 F + 12 NaCa 2 Nb 2 7 F + 3 NaNbO 3 + Ca 2 Nb 2 7 . 



Die schwarzen Würfel schwanken im spec. Gew. von 4,404—4,531. 

 Die Analyse von Krystallen mit spec. Gew. = 4,531 ergab 66,57 Nb 2 5 , 

 £,63Fe 2 3 , 1,11 Mn 2 3 , 12,81 CaO, 11,42 Na 2 = 98,54 %. Der Verlust 

 muss auf Gegenwart von Fluor beruhen, das von mechanisch eingeschlossenem 

 FNa herrührt. Die Differenz von 1,46 °/ entspricht 2,51% F und 4,08 Na. 

 Zieht man diese ab und berechnet auf 100 °/ , so giebt es: 70,47 Nb 2 5 , 

 7,02 Fe 2 O 3 , 1,18 Mn 2 3 , 13,56 CaO, 7,77 Na 2 0. Das Molecularverhältniss 

 ist Na 2 O.Nb 2 5 :2 CaO.Nb 2 5 :3 Fe 2 3 .Nb 2 5 = l:l:i, also dieser 

 Dysanalyt etwa eine isomorphe Mischung von 16 NaNbO 3 + 8 Ca 2 Nb 2 7 

 -f- Fe 6 Nb 2 u . Infolge der Mängel, die den Analysen der beiden dysanalyt- 

 artigen Substanzen in Bezug auf den Fluorgehalt anhaften, muss es un- 

 entschieden bleiben, ob sie Fluor als chemischen Bestandtheil enthalten 

 oder nicht. Im Dysanalyt vom Kaiserstuhl giebt Knop „Spuren" von 

 Fluor an. Es ist desshalb für Verf. nicht unwahrscheinlich, dass, ebenso 

 wie der künstliche Pyrochlor isomorph eingemengte Dysanalytsubstanzen 

 enthält, auch die Dysanalytmineralien Substanzen der Zusammensetzung 

 NaCaNb 2 6 F isomorph aufnehmen können. 



Kaliumcerpyrochlor (Koppit) und Dysanalyt. 8,6 g CaO 

 -f o,5g Ce0 2 + 26,2 g Nb 2 5 (rein) + 12 g Na F schmelzen erst bei der 

 stärksten im L.-F.-Ofen erreichbaren Hitze. Die Schmelze zeigt verschiedene 

 Krystallisationen nach der Abkühlung, nämlich : a) der blanke Aussentheil 

 der Schmelze bestand aus einer dünnen Schicht kleiner, hellbrauner, eng- 

 geballter flacher dreiseitiger Pyramiden (ähnlich Theilen flacher Pyramiden- 



